배향 막 용액 의 액정 배향 성 , 내 화학 성 , 선경 사각 및 전기 · 광학 특성 들 을 평가 하 기 위하 여 상기 의 시료 화 와 는 다른 액정 셀 을 제작 하 여 이용 하 였 다 . 액정 셀 의 제조 는 다음 과 같 다 . 규격 화 된 크기 의 ITO 기판 에 1 . 5 ㎝ × 1 . 5 ㎝ 크기 의 정사각형 ITO 모양 과 전압 인가 를 위한 전극 ITO 모양 만 을 남기 고 다른 부분 의 ITO 를 제거 하 기 위해 포토 리소그래피 공정 을 이용 하 여 패턴 화 하 였 다 . 패턴 화 한 ITO 면 기판 에 배향 막 용액 을 도포 하 고 스핀 코팅 하 여 0 . 1 ㎛ 두께 로 만든 다음 , 70 ℃ 와 210 ℃ 의 경화 과정 을 거치 게 하 였 다 . 러 빙기 를 이용 하 여 일정 깊이 , 일정 속도 하 에 러 빙 한 2 개 의 기판 을 러 빙 방향 이 서로 반대 방향 ( VA mode 용 ) / 90 도 직각 ( TN mode 용 ) 이 되 도록 한 후 , 4 . 75 ㎛ 의 셀 갭 을 유지 한 채 로 정사각형 ITO 모양 이 위 , 아래 로 일치 하 게 접합 하 였 다 . 이 와 같 은 방법 으로 만들 어 진 셀 에 액정 을 채운 후 , 직교 편광 된 광학 현미경 을 이용 , 액정 배향 성 을 관찰 하 였 고 , 결과 를 아래 의 표 1 에 정리 하 였 다 . 선 경사각 평가 를 위한 액정 셀 은 셀 갭 을 50 ㎛ 로 유지 할 수 있 도록 , 위 의 방법 과 는 달리 별도 로 제조 하 였 다 .